Synthèse DU Fer Météorique. 13 



tout; ces particules sont, à certaines places, étirées en lamelles orien- 

 tées suivant trois (ou quatre) directions, qui correspondent aux quatre 

 paires de faces d'octaèdre. Ces parties, caractérisées par des lamel- 

 les de taenite peu abondantes, doivent apparemment être désignées 

 comme des lamelles de kamacite. Ces directions de kamacite se 

 voient très nettement à l'oeil nu. Tout spécialement on distingue à l'oeil 

 nu, sur la préparation, provenant du fond du culot, qui a donné les 

 fig. 4 et 5, la direction placée ici verticalement, et qui, dans le culot, 

 était verticale. Mais on voit aussi très clairement ces lignes de kama- 

 cite s'entrecroiser (fig. 6; 3 diam.). Il n'y a pas lieu de s'attendre à 

 des lamelles de kamacite très nettement développées: en effet, Cohen 

 dans son excellent traité fait savoir que les fers météoriques à 9,5 — 

 13,5 °/o nickel (-f cobalt) sont toujours des fers octaédriques à lamel- 

 les de kamacite »fines ou très fines». 



Pour ce qui est de la composition chimique de l'alliage 2, des 

 analyses, exécutées — ainsi que celles qui vont suivre — au Labora- 

 toire d'essai de l'école polytechnique de Stockholm, ont donné: 



Alliage 2. 



Ces chiffres, on le voit, s'accordent bien avec le calcul et les 

 données de la p. 10. 



Ce qui était tout à fait frappant, c'est que les i)remières pré- 

 parations (10 X 10 mm environ) ne faisaient voir nulle i)art de lignes 

 de démarcation: elles étaient, eu effet, à grain unique (unigranes) comme 

 c'est le cas des météorites. Une section verticale du culot a montré 

 quil y avait des grains aussi grands que 20 x 25 mm environ, et fa- 

 cilement discernables par les lignes de kamacite uniformément orien- 

 tées. On a l'impression que l'addition de nickel contribue à donner 

 des grains bien développés, comme c'est le cas du phosphore; mais, 

 évidemment, on ne pourra Taffirmer sans des essais com])aratifs. 



Malgré ce refroidissement lent, dont témoigne cette bonne orien- 

 tation en grains grossiers, la structure dendritique de soUdification n'est 

 pas encore complètement effacée. Un oeil exercé pourra la distinguer 

 dans la fig. 6: microscopiquement on peut en constater des traces p. e. 

 dans la fig. 4: le domaine au-dessus du centre, faisant voir une agio- 



